^o4 journAldepiiysiquEjDECiiimie 



de plalinc. La masse, d'un gris brunaire, ful dissoute dans I'aclde 

 niuriatique foible. 



Uiie partie du mine'ral ne se trouvant pas encore allaquee , 

 on le calcitia de nouveau avec un poids convenable de nitrate 

 de baryle, el sa dissolution daas I'acide muriatique fut ajoulee 

 a la premiere. 



Cetle dissoluliou muriatique fut re'duite par re'vaporation en 

 poudre seclie jauualre, qui, chauffee avec lacide niuriatique 

 etendu d'eau , fut passce sur ua filtre. La silice pesoit, apres la 

 calcination, o,5g9 }^iamme (i). 



Zi) La liqueur muriatique , apres avoir e'te pre'cipitee par Tacide 

 sulfurique, et separee du sulfate de baryle par la filtration, fut 

 precipilee par lammoniaque et (iltre'e de nouveau. Le precipite 

 bruii fut traite a cliaud avec uiie dissolution de potasse , de 

 laquelle, apres la filtration , le muriate d'ammoniaque separa Valu- 

 miney qui, fortemeiit calciiiee, pesoit o, 465 gramme. 



c) L'oxide de fer et de manganese, restant apres la disso- 

 lution de I'alumine daus la potasse, pesoient, apres la calcination , 

 0,281 gramme. En les dissolvant de nouveau dans I'acide mu- 

 riatique, il resla quelques parties d'rt/(/7«/«e pesant o,020gramme. 

 La dissolution fut precipitee a froid par le carbonate de potasse 

 salure ; la liqueur rose surnageanle filtree , deposa , par lachaleur, 

 des flocous bruns A' oxide de mauganhse, pesant, apres I'exsic- 

 cation, o,025 gramme. 



En relranchant dcs 0,281 gramme de maliere insoluble dans 

 la potasse, 0,020 gramme pour I'alumine et o,025 gramme pour 

 l'oxide de manganese, il resla o,236 pour l'oxide de fer, ce qui, 

 selon M. Berzelius , indique 0,211 gramme d'oxidiile dejer. 



d) La liqueur animoniacale b) , concentree par I'evaporalion, 

 donaa, par i'oxalale d'ammoniaque, de I'oxalate de chaux qui , 

 bien seche , pesoit 0,067 gi'a"itiie , ce qui indique , d'apres 

 MM. Gay-Lussac et Thenard , o,025 de chaux. 



e) La liqueur se'paree de la chaux , qui ne donnoitpas de pre- 

 cipite avec le carbonate d'ammoniaque ajoute a chaud , fut re- 

 duile a siccile et calcinee. II resloit , apres cette operation, une 



(1) Ces quantites ont toujours ete dcteiminees en pesant le filtre seul et 

 ensuile charge de matiere, en cnlcinant une certaine quantite de la niatiere, 

 et en calcular.t d'aprus cela la peite qu'aiiroit eprouvee le tout. 



